Einzelne Mineralien. 



-325- 



Rud. Nositz: Eisenglanz nach Eisenspatli. Eine inter- 

 essante Pseudomorphose. (Jahresber. d. naturw. Ver. Elberfeld. 

 10. Heft. 1903. p. 107—111. Mit 2 Abbildungen im Text.) 



Die beobachteten Stücke von der Grube Kupferkaute bei Gosenbach, 

 Kreis Siegen, sind Eisenglanz mit der rhomboedrischen Spaltbarkeit des 

 Eisenspaths. Der Eisenglanz liegt nesterweise in einem etwas zersetzten 

 Eisenspathgang. Viele von den Pseudomorphosen sind im Innern hohl 

 und die Wände des Hohlraums sind mit Eisenglanzkryställchen besetzt. 

 Es liegt hier eine directe Umwandlung von Eisenspatli in Eisenglanz vor ; 

 von Eisenhydroxyd als etwaigem und wohl sonst vorhandenem Zwischenglied 

 ist nichts zu bemerken, auch die mikroskopische Untersuchung durch Zirkel 

 hat davon nichts erkennen lassen. Das neue Mineral ist hauptsächlich 

 auf den sehr zahlreichen Spaltrissen des Spatheisensteins angesiedelt, und 

 zwar in dünneren oder dickeren, orangefarbigen bis schwarzen lappigen 

 Plättchen. Künstlich kann man derartige Pseudomorphosen erhalten, 

 wenn man bei 1300° HCl-haltige Wasserdämpfe auf Spatheisenstein ein- 

 wirken lässt. Max Bauer. 



E. Weinschenk: Korund aus Tirol. (Min. u. petr. Mitth. 22. 

 1903. p. 77-78.) 



Ein Korundvorkommen nach Art desjenigen am Campolungo in den 

 Schweizer Centralalpen ist bisher weiter östlich nicht bekannt gewesen. 

 Verf. hat nun auch in Tirol rosenrothe, oberflächlich vielfach glimmerig 

 zersetzte Korundkrystalle , bis Ii cm lang, im weissen körnigen Dolomit 

 eingewachsen gefunden. Der anstehende Fundort ist noch nicht bekannt ; 

 das Mineral fand sich beim Besuch der Schneeberger Erzlagerstätte in 

 einem losen Block, am Wege von Mayern im Bidnaun-Thale nach dem 

 Zechenhaus Kaster; derselbe war wohl vom Staudenberger Grat herab- 

 gestürzt. Max Bauer. 



A. Verneuil: Production artificielle du rubis par fusion. 

 (Compt. rend. 135. p. 791—794. 1902.) 



Schön durchsichtige Eubine wurden auf die Weise erhalten, dass 

 ein Gemenge von Al 2 3 mit 2,5 °/ Cr 2 3 in Form von verstäubendem 

 Pulver in ein vertical gerichtetes Knallgasgebläse eingeführt wurde, wo 

 es alsbald schmolz und an der Oberfläche eines kleinen , in der Axe des 

 Gebläses befestigten Cylinders von Thonerde, welche durch etwas kohlen- 

 saures Kali zum Zusammenbacken gebracht war, aufgefangen wurde. Die 

 Temperatur der auffangenden Fläche wurde dabei durch verticale Ver- 

 schiebung des Gebläses und Regelung der Sauerstoffzufuhr etwas unter 

 der Schmelztemperatur des Rubins gehalten. Es bildete sich zunächst ein 

 Fädchen von Rubin, welches bei richtiger Regelung der Temperatur immer 

 dicker wurde, in dem die Oberfläche des gebildeten Rubins einer Art Ab- 

 treibung (der geschmolzenen oberflächlichen Schicht) nach seitwärts unter- 

 lag. Es entstanden so schliesslich kleine Kugeln von 5 — 6 mm Durch- 



